natgillin/translations-raw huggingface dataset:
δύο δοκιμές μεταξύ εκείνων που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στο σημείο 2.5.1 έδωσαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα όσον αφορά αποκλίσεις εντός των ορίων που ορίζονται στο σημείο 2.6.2.2 και νέα σειρά δοκιμών που διενεργήθηκαν επί νέας σειράς δοκιμίων είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1 ή δεν υπάρχουν άνω των δύο δοκιμίων της νέας σειράς που εμφανίζουν αποκλίσεις εντός των οριζόμενων στο ανωτέρω σημείο 2.6.2.2 ορίων.
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 have given an unsatisfactory result for deviations not exceeding the limits specified in paragraph 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conforms to the requirements of paragraph 2.6.1, or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of paragraph 2.6.2.2.
Εφόσον διαπιστωθούν οι προαναφερθείσες αποκλίσεις, πρέπει να καταγραφούν στα μόνιμα πρακτικά και στην έκθεση της δοκιμής, στα οποία επισυνάπτονται φωτογραφίες των εν λόγω τμημάτων του ανεμοθώρακα.
If the above-mentioned deviations are found, they shall be noted in the test report and permanent recording(s) of the fragmentation pattern of the relevant parts of the windscreen shall be attached to the report.
Για κάθε ομάδα ανεμοθωράκων από σκληρυμένο γυαλί, υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δοκίμια τα οποία έχουν κατά προσέγγιση τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και τέσσερα δοκίμια τα οποία έχουν κατά προσέγγιση τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια· τα οκτώ δοκίμια είναι του ίδιου τύπου με εκείνα που επιλέγονται για τις δοκιμές θρυμματισμού (βλ. ανωτέρω, σημείο 2.2).
For each group of toughened-glass windscreens, four test pieces having approximately the smallest developed area and four test pieces having approximately the largest developed area, all eight samples being of the same types as those selected for the fragmentation tests (see paragraph 2.2 above), shall be subjected to testing.
Αντί για τα ως άνω δοκίμια, το εργαστήριο που εκτελεί τις δοκιμές μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να δοκιμάσει, για κάθε κατηγορία πάχους του αλεξηνέμου, έξι δοκίμια διαστάσεων (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm.
Alternatively, at the discretion of the laboratory conducting the tests, for each category of windscreen thickness, six test pieces of the dimension (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm shall be subjected to testing.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 3.1 του παραρτήματος 3.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.1.
Το ύψος πτώσης είναι 1,5 m ± 0/5 mm.
The height of drop shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
Η δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν θραυσθεί ο ανεμοθώρακας ή το δοκίμιο.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the windscreen or the test piece is fractured.
Σειρά δοκιμίων που προσκομίζεται για επικύρωση θεωρείται ικανοποιητική όσον αφορά τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if either of the two following conditions is fulfilled, that is to say if:
μία δοκιμή έδωσε μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
One test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces has given satisfactory results.
Οι προδιαγραφές της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 που αφορούν τις οπτικές ιδιότητες ισχύουν για όλους τους τύπους ανεμοθωράκων.
The requirements concerning optical qualities set out in Annex 3, paragraph 9, shall apply to every type of windscreen.
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ [1]
UNIFORMLY-TOUGHENED GLASS PANES [1]
Υαλοπετάσματα από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
Uniformly-toughened glass panes shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
το είδος της διεργασίας σκλήρυνσης (θερμική ή χημική)
The nature of the toughening process (thermal or chemical);
η κατηγορία του σχήματος· διακρίνονται δύο κατηγορίες:
The shape category; two categories are distinguished:
επίπεδα υαλοπετάσματα
Flat glass panes,
επίπεδα και καμπύλα υαλοπετάσματα
Flat and curved glass panes.
η παρουσία ή απουσία αγωγών
The incorporation or otherwise of conductors.
Κυλινδρισμένο γυαλί
Plate glass
Επιλογή αριθμού δοκιμίων
Selection of test pieces
Για τις δοκιμές επιλέγονται δοκίμια κάθε κατηγορίας σχήματος και κάθε κατηγορίας πάχους, των οποίων η παραγωγή είναι δύσκολη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Test pieces of each shape category and of each thickness category difficult to produce shall be selected according to the following criteria for testing.
Για τους επίπεδους υαλοπίνακες παρέχονται δύο σειρές δοκιμίων που αντιστοιχούν:
In the case of flat glass panes, two sets of test pieces shall be provided, corresponding to:
στη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια
The largest developed area,
στη μικρότερη γωνία μεταξύ δύο παρακείμενων πλευρών.
The smallest angle between two adjacent sides.
Για τα επίπεδα και καμπύλα υαλοπετάσματα παρέχονται τρεις σειρές δοκιμίων που αντιστοιχούν:
In the case of flat and curved glass panes, three sets of samples shall be provided, corresponding to:
στη μικρότερη γωνία μεταξύ δύο παρακείμενων πλευρών
The smallest angle between two adjacent sides,
στο μεγαλύτερο ύψος κυκλικού τμήματος.
The largest height of segment.
Οι δοκιμές που διενεργούνται σε δοκίμια που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη επιφάνεια «S» θεωρείται ότι ισχύουν για κάθε άλλη επιφάνεια μικρότερη της S + 5 %.
Tests carried out on test pieces corresponding to the largest area ‘S’ shall be considered to be applicable to any other area smaller than S + 5 per cent.
Αν τα υποβληθέντα δοκίμια έχουν γωνία γ μικρότερη των 30°, οι δοκιμές θεωρείται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με γωνία μεγαλύτερη της γ – 5°.
If the samples submitted present an angle γ smaller than 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle greater than γ – 5°.
Αν τα υποβληθέντα δοκίμια έχουν γωνία γ μεγαλύτερη ή ίση με 30°, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλα τα κατασκευαζόμενα υαλοπετάσματα με γωνία μεγαλύτερη ή ίση προς 30°.
If the samples submitted present an angle γ greater than or equal to 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30°.
Αν το ύψος κυκλικού τμήματος h των υποβληθέντων δοκιμίων είναι μεγαλύτερο των 100 mm, οι δοκιμές θεωρείται ότι ισχύουν για όλα τα κατασκευαζόμενα υαλοπετάσματα με ύψος κυκλικού τμήματος μικρότερο του h + 30 mm.
If the height of segment h of the samples submitted is greater than 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having a height of segment smaller than h + 30 mm.
Αν το ύψος κυκλικού τμήματος των υποβληθέντων δοκιμίων είναι μικρότερο ή ίσο προς 100 mm, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τα κατασκευαζόμενα υαλοπετάσματα με ύψος κυκλικού τμήματος μικρότερο ή ίσο προς 100 mm.
If the height of segment of the samples submitted is less than or equal to 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes having a height of segment less than or equal to 100 mm.
Αριθμός δοκιμίων ανά σύνολο
Number of test pieces per set
Ο αριθμός των δοκιμίων που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα είναι ο ακόλουθος, ανάλογα με την κατηγορία σχήματος που ορίζεται παραπάνω, στο σημείο 1.1.3.
The number of test pieces in each group shall be as follows, according to the shape category defined in paragraph 1.1.3 above:
Τύπος υαλοπετάσματος
Kind of glass pane
Επίπεδο
Flat
Καμπύλο (ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας ≥ 200 mm)
Curved (minimum radius of curvature ≥ 200 mm)
Καμπύλο (ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας < 200 mm)
Curved (minimum radius of curvature < 200 mm)
Σημεία κρούσης (βλ. παράρτημα 17, σχήμα 3)
Points of impact (see Annex 17, Figure 3)
Για τα επίπεδα και καμπύλα υαλοπετάσματα, τα σημεία κρούσης που απεικονίζονται αντίστοιχα στα σχήματα 3α) και 3β) του παραρτήματος 17 και στο σχήμα 3γ) του παραρτήματος 17 είναι αντιστοίχως τα ακόλουθα:
For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in Annex 17, Figures 3(a) and 3(b) on the one hand, and in Annex 17, Figure 3(c) on the other hand, shall be as follows:
σημείο 1 στο γεωμετρικό κέντρο του υαλοπίνακα
Point 1 In the geometric centre of the glass.
σημείο 2 για τα καμπύλα υαλοπετάσματα με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας «r» μικρότερη των 200 mm επιλέγεται το σημείο επί της διαμέσου με το μεγαλύτερο μήκος στο τμήμα του υαλοπετάσματος με τη μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας.
Point 2 For curved glass panes having a minimum radius of curvature ‘r’ of less than 200 mm. The point shall be selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
Τέσσερα δοκίμια δοκιμάζονται από κάθε σημείο πρόσκρουσης.
Four test pieces shall be tested from each point of impact.
ο αριθμός των θραυσμάτων σε κάθε τετράγωνο 5 cm × 5 cm δεν είναι κάτω των 40·
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40.
ο θρυμματισμός δεν ελέγχεται σε λωρίδα πλάτους 2 cm σε όλη την περίμετρο των δοκιμίων που αντιστοιχεί στη ζώνη στερέωσης του υαλοπίνακα, ούτε σε ακτίνα 7,5 cm γύρω από το σημείο κρούσης·
Fragmentation shall not be checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
αν ένα θραύσμα εκτείνεται πέρα από την αποκλεισμένη περιοχή, μόνο το μέρος του θραύσματος που βρίσκεται εκτός της περιοχής θα αξιολογηθεί·
When a fragment extends beyond the excluded area only the part of the fragment falling outside of the area shall be assessed.
τα θραύσματα των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 3 cm2 δεν γίνονται δεκτά, εκτός αν βρίσκονται στα τμήματα που ορίζονται στο σημείο 2.6.1.3·
Fragments of an area exceeding 3 cm2 shall not be allowed except in the parts defined in paragraph 2.6.1.3 above.
δεν επιτρέπεται θραύσμα μήκους άνω των 100 mm, εκτός από τις περιοχές που ορίζονται στο σημείο 2.6.1.3. υπό την προϋπόθεση ότι:
No fragment longer than 100 mm in length shall be allowed except in the areas defined in paragraph 2.6.1.3 above provided that:
τα άκρα τους δεν είναι οξύακμα,
Fragment ends do not converge to a point.
σε περίπτωση που τα επιμήκη αυτά θραύσματα φθάνουν μέχρι το ένα άκρο του υαλοπετάσματος, δεν πρέπει να σχηματίζουν με αυτό γωνία μεγαλύτερη των 45°.
If they extend to the edge of the pane they do not form an angle of more than 45° to it.
Σειρά δοκιμίων που υποβάλλονται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από πλευράς θρυμματισμού αν τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις δοκιμές που διεξάγονται σε καθένα από τα άκρα της πρόσκρουσης που περιγράφεται στο σημείο 2.5.1 έδωσαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least three of the four tests carried out at each of the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result.
Στιλβωμένο γυαλί
Polished glass
Άχρωμο
colourless
Έγχρωμο
tinted
Έξι δοκίμια υποβάλλονται σε δοκιμή για κάθε κατηγορία πάχους που ορίζεται παραπάνω, στο σημείο 1.1.4.
Six test pieces shall be subjected to testing for each thickness category defined in paragraph 1.1.4 above.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος 3.
The test method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Το ύψος της πτώσης (μετρούμενο από το κατώτερο σημείο του σφαιριδίου ως την άνω πλευρά του δοκιμίου) είναι 2,0 m ± 0/5 mm.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be 2,0 m ± 0/5 mm.
Η δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν τουλάχιστον πέντε από τα δοκίμια δεν θραυσθούν.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if at least five of the test pieces do not break.
Οι διατάξεις του παραρτήματος 3 σημείο 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής διαπερατότητας φωτός ισχύουν για ομοιόμορφα σκληρυμένα υαλοπετάσματα ή τμήματα υαλοπετασμάτων που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
The provisions concerning regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver's vision.
Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 ισχύουν για τα υαλοπετάσματα από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί που χρησιμοποιούνται ως ανεμοθώρακες σε οχήματα βραδείας κινήσεως τα οποία, από κατασκευής, δεν υπερβαίνουν τα 40 km/h.
The provisions of paragraph 9 of Annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Αυτό δεν ισχύει για τους επίπεδους ανεμοθώρακες που υπάγονται σε μια ήδη εγκεκριμένη ομάδα.
This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group.
Αν πρόκειται για υαλοπίνακες από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεμοθώρακες για οχήματα βραδείας κίνησης των οποίων η ταχύτητα, από κατασκευή, δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
This type of uniformly-toughened glass pane can also be used for windscreens for slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ
ORDINARY LAMINATED-GLASS WINDSCREENS
Οι ανεμοθώρακες από κοινό πολυστρωματικό γυαλί θεωρείται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους εάν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τους.
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the fallowing principal or secondary characteristics.
η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα
The trade names or marks.
το σχήμα και οι διαστάσεις
The shape and dimensions,
οι ανεμοθώρακες από κοινό πολυστρωματικό γυαλί θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ομάδας όσον αφορά τις δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής στο περιβάλλον
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to one group for the purposes of tests of mechanical properties and of resistance to the environment.
ο αριθμός των φύλλων γυαλιού
The number of layers of glass,
το ονομαστικό πάχος «e» του ανεμοθώρακα με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής 0,2. n mm (όπου «n» ο αριθμός των φύλλων γυαλιού που περιέχει ο ανεμοθώρακας πάνω ή κάτω από την επιτρεπόμενη ονομαστική τιμή
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
το ονομαστικό πάχος του διαστρώματος ή των διαστρωμάτων
The nominal thickness of the interlayer or interlayers,
το είδος και ο τύπος του διαστρώματος ή των διαστρωμάτων (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό).
The nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers).
το είδος του υλικού [στιλβωμένο (κυλινδρισμένο) γυαλί, γυαλί επίπλευσης, τραβηχτό γυαλί]
The nature of the material (polished (plate) glass, float glass, sheet glass),
το χρώμα του διαστρώματος (άχρωμο ή έγχρωμο, πλήρως ή μερικώς)
The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted),
το χρώμα του γυαλιού (άχρωμο ή έγχρωμο)
The colouring of the glass (colourless or tinted),
η παρουσία ή απουσία αγωγών
The incorporation or otherwise of conductors,
Για τους ανεμοθώρακες από κοινό πολυστρωματικό γυαλί, οι δοκιμές, εκτός από όσες αφορούν τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής (κατωτέρω σημείο 3.2) και τις οπτικές ιδιότητες, πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια, που έχουν είτε αποκοπεί από πραγματικούς ανεμοθώρακες είτε κατασκευαστεί ειδικά.
In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform (paragraph 3.2 below) and tests on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των εν σειρά παραγόμενων αλεξηνέμων των οποίων ζητείται η έγκριση.
In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the serially-produced windscreens for which approval is sought.
Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια αποθηκεύονται επί τέσσερις τουλάχιστον ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C.
Before each test the test pieces shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 13.
Four test pieces from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series selected in accordance with the provisions of Annex 13, shall be tested.
Το ύψος της πτώσης είναι 1,5 m ± 0/5 mm.
The drop height shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
Θεωρείται ότι η δοκιμή αυτή δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
This test shall be deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are fulfilled:
το δοκίμιο θραύεται με πολλές κυκλικές ρωγμές, το κέντρο των οποίων αντιστοιχεί χονδρικά στο σημείο κρούσης, ενώ οι πλησιέστερες ρωγμές βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 80 mm από το σημείο πρόσκρουσης·
The test piece breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
τα φύλλα του γυαλιού πρέπει να παραμείνουν προσκολλημένα στο διάστρωμα από πλαστικό.
The layers of glass shall remain adhering to the plastics-material interlayer.
Επιτρέπονται μία ή περισσότερες αποκολλήσεις πλάτους μικρότερου των 4 mm από κάθε πλευρά της ρωγμής στο εξωτερικό κύκλου ακτίνας 60 mm με κέντρο το σημείο πρόσκρουσης·
One or more partial separation from the interlayer with a distance of less than 4 mm in breadth, on either side of the crack, is permitted outside a circle of 60 mm in diameter centred on the point of impact.
όσον αφορά την πρόσκρουση:
On the impact side:
το διάστρωμα δεν πρέπει να αποκαλυφθεί σε έκταση μεγαλύτερη των 20 cm2,
The interlayer shall not be laid bare over an area of more than 20 cm2,
το διάστρωμα μπορεί να σχισθεί, αλλά η σχισμή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μήκος τα 35 mm.
A tear in the interlayer up to a length of 35 mm is allowed.
Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής αντοχής στην πρόσκρουση της κεφαλής αν όλες οι δοκιμές δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if all the tests give a satisfactory result.
Υποβάλλονται σε δοκιμή είκοσι τετράγωνα επίπεδα, διαστάσεων 300 mm ± 0/10 mm.
Twelve square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος 3.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.2.
Το ύψος της πτώσης (μετρούμενο από το κατώτερο σημείο του σφαιριδίου ως την άνω πλευρά του δοκιμίου) είναι 4 m ± 0/25 mm.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) shall be 4 m ± 0/25 mm.
Η δοκιμή θεωρείται ότι δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα εφόσον το σφαιρίδιο δεν διέλθει μέσω του γυαλιού εντός πέντε δευτερολέπτων από τη στιγμή της κρούσης.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the ball does not pass through the glazing within five seconds after the moment of impact.
Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής του σφαιριδίου των 2260 g αν τουλάχιστον δώδεκα δοκιμές δώσουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 2260 g ball test if at least eleven of the twelve tests have given a satisfactory result.
Υποβάλλονται σε δοκιμή είκοσι τετράγωνα δοκίμια, διαστάσεων 300 mm ± 0/10 mm.
Twenty square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος 3.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Δέκα από τα δοκίμια υποβάλλονται σε δοκιμή σε θερμοκρασία + 40 °C ± 2 °C και δέκα σε θερμοκρασία – 20 °C ± 2 °C.
Ten test pieces shall be tested at a temperature of + 40 °C ± 2 °C and ten at a temperature of – 20 °C ± 2 °C.
Το ύψος της πτώσης για τις διάφορες κατηγορίες πάχους και η μάζα των αποσπώμενων τεμαχίων εκτίθεται στον παρακάτω πίνακα:
The height of drop for the various thickness categories and the mass of the detached fragments are given in the table below:
Ονομαστικό πάχος του δοκιμίου
Nominal thickness of test piece
Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
The test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
το σφαιρίδιο δεν διέρχεται μέσω του δοκιμίου
The ball does not pass through the test piece,
το δοκίμιο δεν θραύεται σε πολλά κομμάτια
The test piece does not break into several pieces,
αν το διάστρωμα δεν σχίζεται, το βάρος των τεμαχίων που αποσπάσθηκαν από την πλευρά του γυαλιού που είναι αντίθετη από το σημείο κρούσης δεν υπερβαίνει τις ανάλογες τιμές που καθορίζονται ανωτέρω, στο σημείο 4.3.3.2.
If the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact shall not exceed the appropriate values specified in paragraph 4.3.3.2 above.
Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής του σφαιριδίου των 227 g αν τουλάχιστον οκτώ από τις δέκα δοκιμές δώσουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if at least eight of the ten tests carried out at each temperature, have given a satisfactory result.
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
TEST OF RESISTANCE TO THE ENVIRONMENT
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3. Η δοκιμή συνεχίζεται επί 1000 κύκλους.
The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply, the test being continued for 1000 cycles.
Ο υαλοπίνακας ασφαλείας θεωρείται ικανοποιητικός από άποψη αντοχής στην τριβή αν η σκέδαση του φωτός που οφείλεται στην τριβή του δοκιμίου δεν υπερβαίνει το 2 %.
The safety-glass pane shall be considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 per cent.
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
The requirements of Annex 3, paragraph 5, shall apply.
Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται μόνον εφόσον το κρίνει σκόπιμο το εργαστήριο με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με το διάστρωμα.
This test shall be performed only if the laboratory deems it useful in the light of the information in its possession concerning the interlayer.
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.3 του παραρτήματος 3.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.3 shall apply.
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
The requirements of Annex 3, paragraph 7, shall apply.
Δεν αφορά επίπεδους ανεμοθώρακες που υπάγονται σε μια ήδη εγκεκριμένη κατηγορία, εάν η γωνία κλίσης είναι μικρότερη από 40° ως προς την κατακόρυφο.
This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group if the rake angle is less than 40° to the vertical.
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
LAMINATED-GLASS PANES